Ueber Färben mit Chromsäure, 361 
säure allein sich direkt mit der Faser von Wolle und Seide 
verbinden, folglich für sich als Färbematerial dienen kann. 
Die fragliche Verbindung besitzt eine lebhafte gelbe Farbe, 
widersteht der Einwirkung des Waschens und der Seife, und 
es ist ihr Zustandekommen Angesichts der heftigen oxy- 
direnden Wirkung der Chromsäure einigermaassen über- 
raschend.. In der Praxis wird folgendes Verfahren einge- 
schlagen. Man bringt die zu färbende Wolle in ein auf 60° 
erwärmtes Bad von kohlensaurem Natrium, um die letzten 
Spuren der etwa noch vom Bleichen herrührenden schwefli- 
gen Säure zu entfernen, wäscht sie dann wieder vollständig 
aus und bringt sie jetzt in das eigentliche Färbebad, welches 
für jedes Kilogramm Wolle 60. g. doppeltchromsaures Kalium 
und ebensoviel Schwefelsäure in 50 Litern Wasser gelöst 
enthalten muss. Bei einer Temperatur von 30° ist schon 
nach wenigen Minuten der Wolle ein helles Strohgelb ertheilt, 
während man dunklere Nüancen erhält, wenn die Wollstränge 
gegen 20 Minuten in dem’ fleissig bewegten Bade bleiben, 
ohne dass es nöthig wäre, hierbei mit der Temperatur über 
60° zu steigen. Schliesslich folgt Auswaschen mit reichlichen 
Wassermengen. Das Färbebad ist übrigens keineswegs 
erschöpft, sondern vermag noch einer zweiten kleineren Por- 
tion Wolle eine wenn auch heller gelbe Farbe zu ertheilen. 
Aus diesem Grunde sowohl, als auch, weil die verwendeten 
Materialien an und für sich schon sehr billig sind, zeichnet 
sich das eben beschriebene Färbeverfahren durch grosse W ohl- 
feilheit aus und es soll das Färben von einem Kilog. Wolle 
nicht über 25 Centimes (= 20 Reichspfennig) zu stehen kom- 
men. Die Vortheile dieser neuen Methode sind jedoch hier- 
mit noch nicht erschöpft; die auf der Wolle fixirte Chrom- 
säure hat nemlich einige ihrer werthvollsten chemischen 
Eigenschaften behalten. Sie vermag sowohl mit dem Blei 
noch die bekannte gelbe Verbindung einzugehen, als auch 
durch schweflige Säure reducirt zu werden. Wird sie in ein 
kaltes Bad von basisch-essigsaurem Blei gebracht, so ent- 
h steht die schönste und dauerhafteste Farbe von chromsaurem 
Blei, während ein prächtiges Grün erzielt wird, wenn man 
die mit Uhromsäure gefärbte Wolle in wässerige schwefigeg 
Säure legt, welche dadurch in Schwefelsäure übergeht unter 
gleichzeitiger Bildung von grünem Chromoxyd in der Faser. 
Da nur thierische Faser, nicht aber Baumwolle von Chrom- 
säure gefärbt wird, so kann dieses verschiedene Verhalten 
ein gutes Erkennungsmittel für fraudulöse Beimengung von 
Baumwolle in Wollenstoffen abgeben. Endlich lässt sich mit. 
